Université de Montréal
Nanopatterning and Functionalization of
Phospholipid-Based Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer Films
Nathalie Y-Wa Tang
Département de Chimie Faculté des Arts et des Sciences
Thèse présentée à la Faculté des Études Supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.)
Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Cette thèse intitulée:
Nanopatterning and Functionalization of Phospholipid-Based Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer Films
Présentée par : Nathalie Y-Wa Tang
a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :
Pr. G. Bazuin, président-rapporteur (Université de Montréal)
Pr. A. Badia, directeur de recherche (Université de Montréal)
Pr. M. Lafleur, membre du jury (Université de Montréal)
Pr. C. DeWolf, examinateur externe (Concordia University)
Durant les dernières décennies, la technique Langmuir-Blodgett (LB) s’est beaucoup développée dans l’approche « bottom-up » pour la création de couches ultra minces nanostructurées. Des patrons constitués de stries parallèles d’environ 100 à 200 nm de largeur ont été générés avec la technique de déposition LB de monocouches mixtes de 1,2-dilauroyl-sn-glycéro-3-phosphatidylcholine (DLPC) et de 1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphatidylcholine (DPPC) sur des substrats de silicium et de mica. Afin d’amplifier la fonctionnalité de ces patrons, la 1-palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadécanoyl)-sn-glycéro-3-phosphatidylcholine (DSDPPC) et la 1-lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodédecanoyl)-sn-glycéro-3-phosphatidylcholine (DSDLPC) ont été employées pour la préparation de monocouches chimiquement hétérogènes. Ces analogues de phospholipide possèdent un groupement fonctionnel méthyldisulfide qui est attaché à la fin de l’une des chaînes alkyles. Une étude exhaustive sur la structure de la phase des monocouches Langmuir, Langmuir-Schaefer (LS) et LB de la DSDPPC et de la DSDLPC et leurs différents mélanges avec la DPPC ou la DLPC est présentée dans cette thèse.
Tout d’abord, un contrôle limité de la périodicité et de la taille des motifs des stries parallèles de DPPC/DLPC a été obtenu en variant la composition lipidique, la pression de surface et la vitesse de déposition. Dans un mélange binaire de fraction molaire plus grande de lipide condensé que de lipide étendu, une vitesse de déposition plus lente et une plus basse pression de surface ont généré des stries plus continues et larges. L’addition d’un tensioactif, le cholestérol, au mélange binaire équimolaire de la DPPC/DLPC a permis la formation de stries parallèles à de plus hautes pressions de surface.
La caractérisation des propriétés physiques des analogues de phospholipides a été nécessaire. La température de transition de phase de la DSDPPC de 44.5 ± 1.5 °C comparativement à 41.5 ± 0.3 °C pour la DPPC. L’isotherme de la DSDPPC est semblable à celui de la DPPC. La monocouche subit une transition de phase liquide-étendue-à-condensée (LE-C) à une pression de surface légèrement supérieure à celle de la DPPC (6 mN m-1 vs. 4 mN m-1) Tout comme la DLPC, la DSDLPC demeure dans la phase LE
jusqu’à la rupture de la monocouche. Ces analogues de phospholipide existent dans un état plus étendu tout au long de la compression de la monocouche et montrent des pressions de surface de rupture plus basses que les phospholipides non-modifiés.
La morphologie des domaines de monocouches Langmuir de la DPPC et de la DSDPPC à l’interface eau/air a été comparée par la microscopie à angle de Brewster (BAM). La DPPC forme une monocouche homogène à une pression de surface (π) > 10 mN/m, alors que des domaines en forme de fleurs sont formés dans la monocouche de DSDPPC jusqu’à une π ~ 30 mN m-1.
La caractérisation de monocouches sur substrat solide a permis de démontrer que le patron de stries parallèles préalablement obtenu avec la DPPC/DLPC était reproduit en utilisant des mélanges de la DSDPPC/DLPC ou de la DPPC/DSDLPC donnant ainsi lieu à des patrons chimiquement hétérogènes. En général, pour obtenir le même état de phase que la DPPC, la monocouche de DSDPPC doit être comprimée à de plus hautes pressions de surface.
Le groupement disulfide de ces analogues de phospholipide a été exploité, afin de (i) former des monocouches auto-assemblées sur l’or et de (ii) démontrer la métallisation sélective des terminaisons fonctionnalisées des stries. La spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) a confirmé que la monocouche modifiée réagit avec la vapeur d’or pour former des thiolates d’or. L’adsorption de l’Au, de l’Ag et du Cu thermiquement évaporé démontre une adsorption préférentielle de la vapeur de métal sur la phase fonctionnalisée de disulfide seulement à des recouvrements sub-monocouche.
Mots-clés : DPPC, DLPC, 1-palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine,
1-lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, séparation de phase, Langmir-Blodgett, Langmuir-Schaefer, patronage de surface, thiolate d’or, metallisation sélective
In the past two decades, the Langmuir-Blodgett (LB) technique has emerged as a bottom-up route to create nanostructured ultrathin films. Patterns consisting of parallel stripes, ∼100 to 200 nm in width, were generated via the LB deposition of mixed monolayers of 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DLPC), and 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) onto silicon and mica substrates. To expand the functionality of these patterns, 1-palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (DSDPPC) and 1-lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (DSDLPC) were used to prepare chemically heterogeneous films. These phospholipid analogues have a methyldisulfide group attached to one of the alkyl chain ends. An extensive study of the phase structure of Langmuir, Langmuir-Shaefer and LB films of DSDPPC and DSDLPC and their mixtures with DPPC or DLPC is presented in this thesis.
Limited control over the regularity and feature size of the DPPC/DLPC stripe pattern was achieved by varying the lipid composition, deposition pressure, and substrate withdrawal speed. A higher percentage of condensed versus fluid lipid, slower deposition speed, and lower surface pressure create more continuous and wider stripes. The addition of a lineactant, cholesterol, to the DPPC/DLPC 1:1 (mol/mol) mixture allowed the formation of parallel stripes at higher surface pressure.
The gel-to-liquid crystalline transition temperature of DSDPPC was determined to be 44.5 ± 1.5 °C versus 41.5 ± 0.3 °C for DPPC by DSC and turbidity measurements. The pressure-area isotherm of DSDPPC is similar to that of DPPC. The monolayer undergoes a liquid expanded-to-condensed (LE-C) phase transition at a surface pressure slightly higher than that of DPPC (6 mN m-1 vs. 4 mN m-1). Like DLPC, DSDLPC remains in the LE phase until the film collapse. The disulfide-modified lipids exist in a more expanded state throughout the monolayer compression and exhibit lower collapse pressures than the unmodified phospholipids.
The domain morphologies of DPPC and DSDPPC at the air/water interface were compared using Brewster Angle Microscopy. DPPC forms a homogeneous monolayer at a surface pressure (π) > 10 mN m-1, while flower-like domains exist in the DSDPPC monolayers until π ∼ 30 mN m-1. Solid-supported DSDPPC films were prepared and characterized using various surface analysis techniques. The parallel stripe pattern previously obtained with mixtures of DPPC/DLPC was reproduced using DSDPPC/DLPC or DPPC/DSDLPC mixtures resulting in chemically-differentiated patterns. The average stripe width varied from 150 to 500 nm, depending on the lipid composition and deposition pressure.
The disulfide group of the analogues was exploited to (i) form self-assembled monolayers of phospholipids on gold and (ii) demonstrate the selective metallization of the disulfide-terminated areas of the stripe patterns. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) confirmed that the monolayer-bound disulfides react with Au vapor to form a gold-thiolate species. Thermally evaporated Au, Ag and Cu exhibit preferential absorption onto the modified lipids only at submonolayer coverages.
Keywords: DPPC, DLPC, 1-palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine,
1-lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, phase separation, Langmir-Blodgett, Langmuir-Schaefer, surface patterning, gold-thiolates, selective metallization
List of Used Symbols and Abbreviations
Alim Limiting area
Aonset Onset area
AFM Atomic force microscopy
ATR-IR Attenuated total reflection infrared spectroscopy BAM Brewster angle microscopy
BE Binding energy
CVD Chemical vapor deposition
dLB film Film thickness
DCC N,N’-Dicyclohexyl carbodiimide
L-α-DPPC 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine DSC Differential scanning calorimetry
DSPC 1,2-Distearoyl-sn- glycero-3-phosphocholine EUVL Extreme ultraviolet lithography
FEGSEM Field emission gun scanning electron microscopy GIXRD Grazing incidence X-ray diffraction
ΔH Enthalpy of transition
Δh Step height difference
llipid Molecular length of phospholipid
Lα Liquid crystalline phase
Lβ Lamellar gel
LUV Large unilamellar vesicle
µCP Microcontact printing
Δm Resolved mass difference
m Target ion mass
MLVs Multilamellar vesicles
NIL Nanoimprint lithography
OMCVD Organometallic chemical vapor deposition
π Surface pressure
π-A Surface pressure-area
Pβ Ripple phase PDMS Polydimethylsiloxane PHGPC 1-Palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycro-3-phosphocholine PMMA Poly(methylmethacrylate) PS Polystyrene P2VP Poly(2-vinylpyridine) PVD Physical vapor deposition
R Mass resolution
SAMs Self-assembled monolayers SEM Scanning electron microscopy
Tm Main phase transition temperature
Tp Pre-transition temperature
TEM Transmission electron microscopy
νas Antisymmetric stretching frequency
νs Symmetric stretching frequency
χchol Molar fraction of cholesterol χDPPC Molar fraction of DPPC
Table of Content
List of Used Symbols and Abbreviations ...v
List of Figures ... xiii
List of Schemes ...xix
Chapter 1 General Introduction...1
1.1 Research Overview ...1
1.2 Phospholipids and Langmuir Monolayers...1
1.3 Pattern Formation at the Air/Water Interface...4
1.4 The Langmuir-Blodgett and Langmuir Schaefer Technique ...6
1.5 Self-Assembled Monolayers of Alkanethiolates ...8
1.6 ω-Functionalized Phospholipids...10
1.7 Nanopatterning Techniques...12
1.8 Surface Patterning using Langmuir Films...16
1.9 Present Work ...19
1.10 References ...21
Chapter 2 Controlling the Features of the Stripe Pattern...27
2.1 Introduction ...27
2.2 Experimental Section ...30
2.2.1 Materials ...30
2.2.2 Preparation of LS and LB Films of Binary and Ternary Mixtures ...31
2.2.3 AFM Imaging ...31
2.3 Results and Discussion...32
2.3.1 Effect of Surface Pressure on the Morphology of DPPC/DLPC Monolayers Transferred to Mica by LB versus LS Technique ...32
2.3.2 Effect of the Mole Fraction of DPPC, Film Transfer Pressure and Film Transfer Speed on the Morphology of the Stripe Pattern ...35
2.3.3 Effect of Cholesterol on the Morphology of 50:50 (mol/mol) DPPC/DLPC
Films Obtained by the LB and LS Deposition Techniques...41
2.4 Conclusions ...47
2.5 References ...48
Chapter 3 Phase and Interfacial Behaviour of DSDPPC & DSDLPC ...50
3.1 Introduction ...50
3.2 Experimental Section ...51
3.2.1 Materials ...51
3.2.2 Synthesis of ω-Methyldisulfide Modified Lipids ...52
220.127.116.11 General Methods ...52 18.104.22.168 16-Hydroxyhexadecanoic acid (2) ...53 22.214.171.124 16-Bromohexadecanoic acid (3) ...54 126.96.36.199 16-Mercaptohexadecanoic acid (4) ...54 188.8.131.52 16-(S-methyldithio)hexadecanoic acid (5)...55 184.108.40.206 1-Palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (7)...56 220.127.116.11 12-Bromododecanoic acid (9)...57
18.104.22.168 12-(S-methyldithio)dodecanoic acid anhydride (12)...57
22.214.171.124 1-Lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (DSDLPC) (13) ...57
3.2.3 Preparation of Vesicles and Determination of Phase Transition Temperature....58
126.96.36.199 Turbidity Measurements ...58
188.8.131.52 Differential Scanning Calorimetry (DSC) ...59
3.2.4 Preparation of Substrate for Solid-Supported Films ...60
184.108.40.206 Metal Vapor Deposition by Resistive Thermal Evaporation...60
3.2.5 Preparation of Phospholipid Films...60
220.127.116.11 LB and LS Film Deposition...60
18.104.22.168 Self-Assembled Monolayers (SAMs)...61
3.2.6 Characterization Techniques ...61
22.214.171.124 AFM Imaging...62
126.96.36.199 Spectroscopic Ellipsometry ...62
188.8.131.52 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) ...62
184.108.40.206 Reductive Desorption of SAMs ...63
220.127.116.11 Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy (ATR-IR)...63
3.3. Results and Discussion...64
3.3.1 Comparison of the Vesicle Phase Behaviour...64
3.3.2 Langmuir Monolayer Phase Properties ...67
3.3.3 Visualization at the Monolayer A/W Interface Using BAM...71
3.3.4 Langmuir-Blodgett (LB) and Langmuir-Schaefer (LS) Films ...73
18.104.22.168 AFM Imaging...74
22.214.171.124 Ellipsometry Measurements...76
126.96.36.199 X-Ray Photoeletron Spectroscopy Characterization...78
188.8.131.52 Cyclic Voltammetry ...82
184.108.40.206 ATR-IR Spectroscopy ...83
3.4 Conclusions ...86
Chapter 4 Morphology of Mixed Monolayers of DSDPPC & DSDLPC...90
4.1 Introduction ...90
4.2 Experimental Section ...91
4.2.1 Langmuir Monolayer Films...91
4.2.2 Surface Characterization Techniques...91
220.127.116.11 Field Emission Gun Scanning Electron Microscopy (FEGSEM)...91
18.104.22.168 Time of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy (TOF-SIMS) ...92
4.3 Results and Discussion...92
4.3.1 π-A Isotherms of Equimolar Mixtures...92
4.3.2 BAM Imaging of Equimolar Binary Mixtures ...96
4.3.3 Langmuir-Schaefer Films of DSDPPC/DLPC ...99
4.3.4 Langmuir-Blodgett Films of Equimolar Mixtures ...102
4.4 Conclusions ...106
Chapter 5 Self-Patterned Mixed Phospholipid Monolayers for the Spacially-Selective Deposition of Metals ...108 5.1 Introduction ...108 5.2 Experimental Section ...108 5.2.1 Materials ...108 5.2.2 Film Preparation...108
22.214.171.124 Langmuir-Blodgett Monolayer Film Preparation ...108
126.96.36.199 Metal Vapor Deposition by Resistive Thermal Evaporation...109
188.8.131.52 Detergent Extraction...109
5.2.3 Characterization Techniques ...109
5.3 Results and Discussion...109
5.3.1 XPS Analysis ...110
5.3.2 FEGSEM Imaging...115
5.3.3 TOF-SIMS Imaging ...118
5.3.4 AFM Imaging ...119
184.108.40.206 Cold Detergent Extraction ...123
220.127.116.11 Selectivity of the Metal Deposition Versus Evaporated Metal Thickness .127 5.4 Conclusions ...129
5.5 References ...131
Chapter 6 General Conclusions and Suggestions for Future Work...134
6.1 General Conclusions ...134
6.2 Suggestions for Continued Research ...138
List of Tables
Table 2.1 Chosen deposition pressures at which films of various DPPC mole fraction were
transferred corresponding to their respective πLE – C and below. ...36
Table 2.2 Average phospholipid stripes widths of patterns formed at or near the LE-C phase transition pressures for χDPPC of 0.90, 0.75 and 0.50 deposited on mica by the LB technique at different film transfer speeds. ...40
Table 2.3 Mean molecular area of DPPC, DLPC and DPPC/DLPC (1 :1) with various χchol at a surface pressure of 32 mN m-1. ...44
Table 3.1 Transition temperatures of DPPC and DSDPPC determined by DSC and UV-Vis absorption. ...66
Table 3.2 Summary of DPPC, DSDPPC, DLPC and DSDLPC isotherm characteristics ...70
Table 3.3 Film thicknesses (dLB film), of Si/SiOx-supported phospholipid monolayers from ellipsometry. ...77
Table 3.4 BEs of the S2p3/2 component of the S2p peak of DSDPPC on Si/SiOx and on gold, and of a n-C16SAu SAM...81
Table 3.5 υas(CH2) and υs(CH2) values of DSDPPC films deposited on Au using different methods ...84
Table 4.1 Summary of onset areas (Aonset), surface pressure of the LE-C transition (πLE-C), and collapse pressures (πc) of pure and mixed lipid films ...93
Table 4.2 Summary of the domain areas in the binary mixtures imaged by BAM...98
Table 4.3 Average widths of the stripes in the mixed monolayer patterns...104
Table 5.1 Atomic radii and nominal thicknesses of the thermally evaporated metals...110
Table 5.2 Binding energies from high-resolution XPS spectra of DPPC and DSDPPC with and without a 1 ML (0.30 nm) coating of Au. ...113
Table 5.3 AFM-measured step heights on DSDPPC/DLPC (1:1) monolayers before and after metal evaporation...121
List of Figures
Figure 1.1 Schematic representation of a plasma membrane(reproduced from ref. 1)...2 Figure 1.2 Lipid self-assembled structures (A) micellar rods, (B) micelles, (C) bilayers, (D) vesicles, (E) inverted aggregates, and (F) monolayers (inspired from ref. 2)...2 Figure 1.3 (A) Arrangement of amphiphilic molecules at the A/W interface and (B) an example of a surface pressure-area (π-A) isotherm illustrating the phase states of the film...4 Figure 1.4 Examples of lateral structures in phase-separated lipid monolayers (image reproduced from ref. 18). ...5 Figure 1.5 Brewster angle microscopy (BAM) images of (A) D, (B), L, and (C) racemic mixture of dipalmitoylphosphatidylcholine condensed phase domains (image reproduced from ref. 19). ...5 Figure 1.6 Chemical structures of (A) DLPC, and (B) DPPC. ...6 Figure 1.7 Schematic illustration of (A) a monolayer film at the A/W interface, and film transfer onto a substrate by (B) LB upward deposition, (C) LB downward deposition, (D) LS deposition with substrate above the interface, and (E) LS deposition with substrate under the A/W interface. ...7 Figure 1.8 Schematic representation of a self-assembled monolayer of ω-functionalized alkanethiolates on gold (reproduced from ref. 35). ...9 Figure 1.9 Schematic representation of a covalently bound LS binary monolayer on gold and chemical structure of DSDPPC (image reproduced from ref. 49). ...11 Figure 1.10 Schematic represention of (A) a DSDPPC monolayer physisorbed on mica or Si/SiOx with exposed methyldisulfide groups, and (B) a DSDPPC monolayer
covalently bound to gold...12 Figure 1.11 (A) AFM image of self-assembled PS-b-P2VP-b-PEO triblock copolymer on Si(100) wafer, and SEM image of (B) Au and (C) Ag nanostructures on the polymer template (reproduced from ref. 68)...15 Figure 1.12 (A) Schematic representation of hexagonal packing of polystyrene beads and (B) AFM image of Ag nanostructures formed from beads of 400 nm in diameter (image reproduced from ref. 71)...16
Figure 1.13 (A) Fingerprints nanopattern of polystyrene-b-poly(4-vinylpyridine) (reproduced from ref. 83) and, (B) AFM image of highly parallel stripes of phospholipid film (reproduced from ref. 81). Both films were deposited the by LB film deposition method. ...18 Figure 2.1 (A) Schematic representation of substrate-induced condensation formation of a stripe pattern by LB, and (B) AFM image of DPPC film transferred at 3 mN m-1, at a substrate withdrawal of 60 mm min-1, at T = 22.5 °C. The white arrow indicates the direction of substrate pulling (reproduced from ref. 2)...27 Figure 2.2 AFM images of DPPC/DLPC 1:1 (mol:mol) transferred onto mica at 15 mN m-1
and T = 20.0 °C by (A) LS and (B) LB deposition where the arrow indicates the direction of substrate withdrawal (reproduced from ref. 4). ...28 Figure 2.3 Schematic representation of (A) nucleation-depletion mechanism of stripe formation and (B) meniscus oscillation during substrate withdrawal. ...29 Figure 2.4 π-A isotherm of DPPC/DLPC 50:50 (mol/mol). Black arrows are indicative of π at which LB or LS films were collected and the red arrow identifies the LE-C phase transition...33 Figure 2.5 DPPC/DLPC 50:50 monolayer deposited at a rate of 5 mm min-1 on mica by LB at (A) 10 mN m-1, (B) 15 mN m-1, (C) 20 mN m-1, (D) 25 mN m-1, and (E) 30 mN m-1. The white arrows indicate the direction of substrate withdrawal...33 Figure 2.6 AFM images of DPPC/DLPC 50:50 monolayer deposited on mica by LS at (A) 10 mN m-1, (B) 15 mN m-1, and (C) 32 mN m-1. Phase images are shown instead of height because of better image quality...34 Figure 2.7 Isotherm of DPPC/DLPC monolayers at 20 °C of 1.00, 0.90, 0.75, 0.50 and 0.00...36 Figure 2.8 AFM images of DPPC/DLPC films formed using various χDPPC and different film transfer speeds collected at a surface pressure below (about mid-way) to the π of the LE-C phase transition. The white arrows indicate the direction of substrate withdrawal...38 Figure 2.9 AFM images of DPPC/DLPC films of various χDPPC deposited onto mica by the LB technique and different substrate pulling speeds. The monolayers were collected
from the A/W interface at a π at or near the LE-C phase transition. The white arrows indicate the direction of substrate withdrawal. ...39 Figure 2.10 Schematic representation of the effect of the film transfer speed on the formation of the stripes. (A) Slow and (B) fast deposition speed of a film containing many DPPC-rich condensed domains; (C) slow and (D) fast deposition speed of a film containing fewer DPPC-rich condensed domains. ...41 Figure 2.11 Chemical structure of cholesterol ...43 Figure 2.12 π-A Isotherms of DPPC/DLPC 1:1 (mol:mol) mixtures with various χchol . ....43 Figure 2.13 AFM height images of a DPPC/DLPC (1:1) mixture transferred at π = 32 mN m-1 by LS with χchol of (A) 0.00, (B) 0.02, (C) 0.05, (D) 0.10 and transferred by LB with χchol of (E) 0.00, (F) 0.02, (G) 0.05, (H) 0.10. The white arrows indicate the direction of substrate withdrawal. Note: (A) phase image is shown due to better image quality than height image. ...46 Figure 2.14 AFM height images of DPPC/DLPC (1:1) mixtures transferred at π = 32 mN m-1 with χchol of 0.15 (A) by LS and (B) by LB...47 Figure 3.1 Chemical structures of DLPC, DSDLPC, DPPC and DSDPPC ...50 Figure 3.2 DSC and turbidometric thermograms of DPPC (A, C) and DSDPPC (B, D)...66 Figure 3.3 Isotherms of pure DPPC and DSDPPC at 20.0 °C, using the KSV3000 standard trough. ...68 Figure 3.4 Isotherm comparison of (A) DSDPPC and (B) DPPC at 20.0 ± 0.4 ºC from Inhalainen and Badia’s research group (reproduced from ref. 5)...69 Figure 3.5 Isotherms of DLPC and DSDLPC at 20.0 °C ...70 Figure 3.6 BAM images and corresponding π-A isotherm of DPPC acquired at 20 °C on a pure water subphase. The arrows in the π-A isotherm correspond to the surface pressure of the images shown on the left. ...72 Figure 3.7 BAM images and corresponding π-A isotherm of DSDPPC acquired at 20 ºC on a pure water subphase. The arrows in the π-A isotherm correspond to the pressures of the images shown on the left. ...72 Figure 3.8 Schematic representation of (A) LB films on Si/SiOx or mica and (B) films deposited on Au by LS, LB or SA...74
Figure 3.9 AFM images (topography) of DSDPPC films collected at (A) 25 mN m-1 and (B) 32 mN m-1 by the LB method. Line sections across (A) LE-C phases and (C) condensed and collapsed phases. A zoom of the boxed area in (B) was imaged in (C) topography and (D) phase modes. ...76 Figure 3.10 XPS survey spectra of DSDPPC on Si/SiOx, DSDPPC on Au, and n-C16SAu
SAM...79 Figure 3.11 High resolution S2p spectra of a DSDPPC monolayer deposited by LB on (A) Si/SiOx at π = 20 mN m-1 and (B) on Au at π = 32 mN m-1. (C) S2p spectrum of a
n-C16SAu SAM...81 Figure 3.12 Cyclic voltammograms in 0.1 M KOH of (A) n-C16SAu SAM and (B) DSDPPC –Au film formed by self-assembly from solution. ...83 Figure 3.13 ATR-IR spectra of DSDPPC powder and monolayers deposited onto gold: (A) CH2 stretching region and (B) 500 cm-1 to 1750 cm-1 region ...85 Figure 4.1 π-A isotherms of 1:1 (mol/mol) binary mixtures recorded on a pure water subphase at 20.0 °C on the KSV 2000 standard trough. The arrows indicate the LE-C phase transition. ...94 Figure 4.2 Calculated (calc) and experimental (exp) values of mean molecular area as a function of surface pressure for 1:1 (mol/mol) mixtures of (A) DPPC/DLPC, (B) DPPC/DSDLPC, and (C) DSDPPC/DSDLPC...95 Figure 4.3 BAM images (538 µm x 430 µm) and corresponding π-A isotherm of DPPC/DLPC 1:1 mixture acquired at 20.0 °C on a pure water subphase. The arrows in the π-A isotherm correspond to the surface pressure of the images shown on the left.97 Figure 4.4 BAM images (538 µm x 430 µm) and corresponding π-A isotherm of DPPC/DSDLPC 1:1 mixture acquired at 20.0 °C on a pure water subphase. The arrows in the π-A isotherm correspond to the surface pressure of the images shown on the left. ...97 Figure 4.5 BAM images (538 µm x 430 µm) and corresponding π-A isotherm of DPPC/DSDLPC 1:1 mixture acquired at 20.0 °C on a pure water subphase. The arrows in the π-A isotherm correspond to the surface pressure of the images shown on the left. ...98
Figure 4.6 FEGSEM micrographs of LS films of DSDPPC/DLPC 1:1 on Si/SiOx (π =
18 mN m-1). ...100 Figure 4.7 AFM of LS films of DSDPPC/DLPC (1:1) on Si/SiOx .and corresponding
cross-section (π = 18 mN m-1)...100 Figure 4.8 TOF-SIMS images (200 x 200 µm) of (A) DPPC/DLPC 1:1, π = 16 mN m-1.101 Figure 4.9 AFM images and line cross-sections of mica-supported LB films for 1:1
(mol:mol) mixtures of (A) DPPC/DLPC, (B) DSDPPC/DLPC, and (C) DPPC/DSDLPC and 3:1 (mol:mol) mixtures of (D) DPPC/DLPC, (E) DSDPPC/DLPC, and (F) DPPC/DSDLPC. ...105 Figure 4.10 FEGSEM micrographs of LB films of (A) DPPC/DLPC and (B) DSDPPC/DLPC (3:1) on Si/SiOx. ...106 Figure 5.1 XPS Survey spectra of DPPC, DSDPPC, DPPC + 1 ML (0.30 nm) Au and DSDPPC + 1 ML (0.30 nm) Au. ...112 Figure 5.2 High resolution XPS spectra. Au 4f doublet for (A) DPPC and (B) DSDPPC + 1 ML of Au. S2p spectra of (C) DSDPPC, and (D) DSDPPC + 1ML of Au ...114 Figure 5.3 FEGSEM micrographs of Si/SiOx- supported LB monolayers formed from 3:1
mixtures. (A) DPPC/DLPC, (B) DSDPPC/DLPC, and (C) DPPC/DSDLPC. (D) DPPC/DLPC, (E) DSDPPC/DLPC, and (F) DPPC/DSDLPC coated with 0.87 ML (0.25 nm) of Au. (G) DSDPPC/DLPC coated with 2 ML (0.60 nm) of Au. ...116 Figure 5.4 TOF-SIMS images (500 x 500 µm) of 1:1 (mol/mol) monolayers supported on Si/SiOx of (A) DPPC/DLPC circled area show lower PO3 intensity, and (B)
DSDPPC/DLPC covered with 0.52 ML of Au...119 Figure 5.5 AFM images and line sections of 1:1 mixtures of (A) DPPC/DLPC, (B) DSDPPC/DLPC, and (C) DPPC/DSDLPC coated with 0.52 ML (0.15 nm) of Au...120 Figure 5.6 AFM images of (1:1) mixed monolayers. DSDPPC/DLPC (A) topography and (B) phase; DPPC/DLPC + 0.52 ML (0.15 nm) Au (C) topography and (D) phase; DSDPPC/DLPC + 0.52 ML of Au (E) topography and (F) phase; DSDPPC/DLPC + 0.87 ML (0.25 nm) Ag (G) topography and (H) phase; DSDPPC/DLPC + 0.52 ML (0.13 nm) Cu (I) topography and (J) phase. ...122
Figure 5.7 AFM images and line cross-sections of 1:1 mixtures of (A) DPPC/DLPC, (B) DSDPPC/DLPC, and (C) DPPC/DSDLPC coated with 0.52 ML (0.15 nm) of Au followed by Triton X-100 extraction. ...124 Figure 5.8 Bar graph of step-height differences before and after cold detergent extraction.
...125 Figure 5.9 AFM images (5 µm x 5 µm) and line sections of DSDPPC/DLPC (1:1) coated with (A) 0.52 ML (0.15 nm) of Au, (B) 0.87 ML (0.25 nm) of Au, (C) 1 ML (0.30 nm) of Au and (D) 2 ML (0.60 nm) of Au after cold detergent extraction...126 Figure 5.10 Step height (∆h) vs. the nominal thickness of Au evaporated onto 1:1 DPPC/DLPC (blue) and DSDPPC/DLPC (red) patterns. Line and curve serve as guides to the eye. ...127 Figure 6.1 Schematic representation of the film morphologies obtained by the LB transfer of a DPPC/DLPC monolayer under different experimental conditions...135
List of Schemes
Scheme 1.1 Proposed reaction of alkylthiols or alkyldisulfides with gold...10 Scheme 3.1 Synthesis of DSDPPC (7) ...52 Scheme 3.2 Synthesis of DSDLPC (13)...53 Scheme 6.1 Schematic representation of (A) a phase separated mixture of unmodified and functionalized phospholipid films transferred by LS onto gold, (B) a monomolecular film after selective removal of the physisorbed lipids, and (C) a chemically heretogeneous pattern of a covalently bound film after back-filling with an alkanethiol. ...139
First, I would like to say thank you to Antonella Badia, my thesis supervisor, for her mentoring, her passion and her encouragement that helped me bring my work to completion. I truly feel honored to have been a member of her group where I have met incredible people, my lab mates, who have been like a second family to me. Thank you for your everyday continued support.
I would like to acknowledge the Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies for a doctoral research scholoarship and the Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal, for an accelerated transfer from M.Sc to Ph.D scholarship and an end of doctoral studies scholarhip.
My special thanks to the individuals in the department of Chemistry and affiliated institutions, who have provided me with their expertise throughout my research. Not to be forgotten, I must thank the computer technicians, the glass blower and the machine shop wizards who have “ saved the day” on countless occasions!
A very special thank you to Dr. Violeta Toader who synthesized the functionalized lipids, to Line Mongeon for the FEGSEM imaging, to Suzie Pouling for the XPS and TOF-SIMS analysis, and to the members of Prof. Lafleur’s groups for their help with DSC and UV-Vis measurements.
To Mohini, Eric, and Jackie, I would like to send my sincerest gratitude for their precious help during the final days before my submission. Thank you to my friends who have always been there for me, who have always been willing to help, especially near the end of my research. Your moral support and your encouragements have been limitless.
Lastly, I would like to say thank you to my family, my mom and dad, my brother Fred, my best friend Yannie, and my husband Vissal. You have pushed me to go further and to never give up. You were there every step of the way. I thank you for your patience, your understanding, and your unconditional love. You have given me the strength I needed to complete this thesis.
Chapter 1 General Introduction
1.1 Research Overview
The focus of this thesis is the use of both natural and ω-modified lipids to modify and pattern surfaces. Lipids are an ideal choice of molecules to use because they are biocompatible. Thin film patterns of phospholipids with nanoscale features can be generated from binary mixtures based on phase separation and the Langmuir-Blodgett (LB) film deposition technique. The main goal of this work is to use modified lipids to generate these patterns. To this end, the phase properties in vesicles and in Langmuir films of modified lipids are compared to the unmodified lipids, and the optimal conditions to obtain these patterns are investigated. In the general introduction, the role of lipids in membranes and the structures they can form is presented. To motivate our choice of methyldisulfide group tag on the modified lipid, an introduction to gold-thiolate bonds is given. The last section is an overview of current top-down and bottom-up patterning methods, with a focus on the LB technique.
1.2 Phospholipids and Langmuir Monolayers
Lipids are versatile molecules used in various applications from the basic understanding of lipid-lipid interactions in membranes to biosensors. Enduring efforts in lipid research stem from the fact that lipids are the core component of all biological membranes. Membranes are complex structures composed of a lipid bilayer embedded with a variety of biomolecules and represent one of the most outstanding examples of Nature’s self-assembled structures. Many key biochemical processes occur at the surface of biomembranes, such as cell signalling, endocytosis, molecular recognition, ion transport, charge transfer reactions, etc. Membranes also act as permeable barriers between the interior cell content and the outside environment. A schematic representation of a plasma membrane is shown in Figure 1.1.
(B) (E) (A) (C) (D) (F)
Lipids are naturally occurring small amphiphilic molecules with a hydrocarbon moiety at one end and a polar group at the other end. Lipids can self-organize into micellar rods, micelles, bilayers, and vesicles (Figure 1.2A-D) in aqueous media, into other structures such as inverted aggregates in non-polar solvents (Figure 1.2E), and as monolayers at the air/water (A/W) interface (Figure 1.2F).
Figure 1.1 Schematic representation of a plasma membrane(reproduced from ref. 1).
Figure 1.2 Lipid self-assembled structures (A) micellar rods, (B) micelles, (C) bilayers, (D) vesicles, (E) inverted aggregates, and (F) monolayers (inspired from ref. 2).
Lipids are divided into subcategories such as fatty acids, glycerolipids, phospholipids, sphingolipids, sterol lipids, and more. Researchers seek to better understand the structure of biological membranes and biomembrane processes by studying lipid-lipid and lipid-protein interactions in model lipid monolayers and bilayers. Monolayers can easily be studied using the Langmuir film technique.3 A lipid molecule has a hydrophilic headgroup and a hydrophobic tail, hence the only possible orientation it can adopt at the A/W interface is the one where the polar (hydrophilic) head is in the water and the hydrophobic portion extends preferably away from the water surface (Figure 1.3A). In the Langmuir film technique, lipid molecules are spread at the A/W interface from solvent. After the solvent evaporates, the lipids are compressed by laterally moving barriers while the surface pressure is monitored with a Wilhelmy plate. A two-dimensional phase diagram surface pressure/area isotherm (π-A) is generated. The lipid monolayer can undergo several phase transitions as it is compressed. A typical phospholipid isotherm is shown in Figure 1.3B. The molecules are first found in a gas-analogous (G) state in which the molecules are far apart and do not interact with each other. As the monolayer is compressed and the lipid molecules begin to interact with each other, the surface pressure starts to rise. This first inflection point is termed the onset molecular area (Aonset), which is the area occupied by each molecule before they start influencing each other. The monolayer is then in a liquid-expanded (LE) state. Upon further compression, the monolayer enters a region of condensed/liquid coexistence. At this transition, the hydrocarbon chains begin to order themselves and the lipid molecules form solid-like condensed domains that are dispersed into a matrix of liquid-expanded molecules. The LE-C (liquid-expanded to condensed) phase transition depends on temperature and pressure. Further compression results in the complete condensation of the monolayer into a condensed (C) phase so that its compressibility is now low. There is a steep rise in the surface pressure as the molecular area is decreased. Some systems can undergo another phase transition at high surface pressure where the tilted hydrocarbon chains untilt. As the film is compressed even further, it eventually collapses.
Figure 1.3 (A) Arrangement of amphiphilic molecules at the A/W interface and (B) an example of a surface pressure-area (π-A) isothermillustrating the phase states of the film.
The molecular structure of these monolayer films at the A/W interface can be studied by Brewster angle microscopy (BAM),4-6 grazing incidence X-ray diffraction (GIXD),7,8 infrared reflection spectroscopy,9 synchrotron X-ray diffraction10 and fluorescence microscopy10-12 (which requires doping of the monolayer with a fluorescent probe).
1.3 Pattern Formation at the Air/Water Interface
Patterns form in the monolayer at phase the coexistence region. These lateral structures mainly arise from a competition two forces: line tension between lipid domains
Polar headgroup (ex. OH, COOH, …) Hydrophobic tail
(ex. alkyl chain) (A) 0 10 20 30 40 50 60 40 50 60 70 80 90 10 0 Su rf a ce p re ss u re , m N /m
Area permolecule/ Å2
LE LE + C
(A) (B) (C)
and the surrounding liquid phase and electrostatic interactions of the molecules within domains.13-17 Electrostatic interactions favour elongated or dendritic shapes, while line tension promotes circular domains. Spherical, stripe, dendritic and spiral condensed domains of lipid have been characterized by BAM and fluorescence microscopy (Figure 1.4).
Figure 1.4 Examples of lateral structures in phase-separated lipid monolayers (image reproduced from ref. 18).
Chirality also plays a role in the shape of the condensed domains formed. One enantiomer will confer a certain handedness to the domains, while the other forms domains of the opposite handedness. Nandi et al. observed handedness in the dipalmitoylphosphatidylcholine domains of pure L or D enantiomers, and when mixed together, the chirality is lost and rod-like domains are seen (Figure 1.5).19 McConnell14 proposes that long-range dipolar forces combined with intermolecular chiral forces determine the domain shapes of chiral lipids.
Figure 1.5 Brewster angle microscopy (BAM) images of (A) D, (B), L, and (C) racemic mixture of dipalmitoylphosphatidylcholine condensed phase domains (image reproduced from ref. 19).
P O O O H O O O O O N P O O O H O O O O O N
The phospholipids mainly used in this work are 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DLPC), and 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) (Figure 1.6). The naturally occurring L enantiomer of each lipid was used. They have two long saturated aliphatic chains with a zwitterionic phosphocholine headgroup and they only differ in the number of carbons in their alkyl chains. Their respective gel-to-liquid crystalline phase transition temperatures (Tm) are -1 and 41 °C.20 At room temperature, DPPC exists in a gel phase while DLPC exists in a fluid phase. When mixed together to form giant unilamellar vesicles or Langmuir monolayer films, their different physical states cause them to phase separate due to a chain mismatch, with DPPC forming solid-like condensed domains dispersed in a fluid matrix of DLPC.21-23 Aqueous multilamellar dispersions of DPPC/DLPC exhibit a region of solid/fluid phase coexistence between DPPC mole factions (χDPPC) of ~0.25 and ~0.80 at T = 20°C.20 Saturated chain phospholipids were chosen over unsaturated ones to prevent the formation of oxidized products at the A/W interface.24-27
Figure 1.6 Chemical structures of (A) DLPC, and (B) DPPC.
1.4 The Langmuir-Blodgett and Langmuir Schaefer Technique
Langmuir monolayers can be transferred from the A/W interface onto a solid substrate by the Langmuir-Blodgett (LB) or Langmuir-Schaefer (LS) deposition techniques (Figure 1.7). LB film deposition involves raising or lowering a substrate vertically through the floating monolayer. LS film deposition involves pushing a substrate positioned horizontally and parallel to the A/W interface through the film. This latter approach exerts less disruptive forces on the monolayer than the LB method.
Figure 1.7 Schematic illustration of (A) a monolayer film at the A/W interface, and film transfer onto a substrate by (B) LB upward deposition, (C) LB downward deposition, (D) LS deposition with substrate above the interface, and (E) LS deposition with substrate under the A/W interface.
The Langmuir film technique was first developed to study insoluble monomolecular films at the A/W interface,3 but more recently, the LB technique has been used to create nanopatterns. The LB technique offers many advantages for film preparation and for micro- and nanofabrication: it enables the deposition of amphiphilic materials over macroscopic substrate areas (typically several square centimeters), precise control of the deposited film thickness and molecular density, the build-up of multilayer structures with varying layer composition and the deposition of a large variety of surfactants on different kinds of solid
(A) (B) (C) Langmuir-Blodgett (E) (D) Langmuir-Schaefer
substrates, including curved surfaces.28 The LB technique is also a unique tool to prepare thin films with optical, electronic, and magnetic properties. One of the latest applications of LB films is found in surface patterning. The topologically or chemically structured mesopatterns generated by the lateral phase separation of molecules can be used as etch masks and templates for area-selective deposition of biomolecules or nanoparticle (further discussed in section 1.7). Many techniques are suitable for the characterization LB or LS films on solid support, such as atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), transmission eletronic microscopy (TEM), ellipsometry, time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), infrared reflection spectroscopy, Raman, ultra-violet and visible spectroscopy (UV-Vis), GIXD, and contact angle measurements.
LB and LS films find uses in many fields of research. In the life sciences, the interfacial properties of enzymes, viruses and proteins as well as their interactions with lipid membranes can be studied.29 Biomolecules can be immobilized into a lipid matrix, which mimics biomembranes, and provides a platform for biosensing devices.30
1.5 Self-Assembled Monolayers of Alkanethiolates
Another way to prepare monomolecular films is the use of alkanethiols that form self-assembled monolayers (SAMs) on the surface of various metals such as gold, silver, copper, palladium, platinum, germanium, and mercury.31-34 The affinity of the thiol for the substrate, combined with intermolecular forces, drive the self-assembly of the molecules into a well-ordered monolayer. The thickness of the SAMs formed typically ranges from 1 to 3 nm and their presence can drastically alter the surface properties of the metal or metal oxide.34
The structure of self-organizing molecules consists of a chemical functionality or “head-group” that has an affinity for the substrate, a spacer component capable of
intermolecular interactions, and a terminal group which confers interfacial properties to the monolayer (Figure 1.8).
Figure 1.8 Schematic representation of a self-assembled monolayer of ω-functionalized alkanethiolates on gold (reproduced from ref. 35).
The preparation of SAMs is simple and consists of a clean substrate immersed into a saturated solution (10-3 M) of an n-alkanethiol (RSH) or alkydisulfide (RSSR) in organic solvent. The proposed reaction of alkanethiols or alkyldisulfides with gold is that of an oxidative addition of the S-H or S-S bond to gold, producing a gold(I)-thiolate species (Scheme 1.1).32 The Au-S bond is largely covalent with some ionic character, and its homolytic bond strength has been measured to be 170-210 kJ mol-1.36-38
Terminal group Spacer group Head group Terminal group Carbon Hydrogen Sulfur Gold
Scheme 1.1 Proposed reaction of alkylthiols or alkyldisulfides with gold.
The density and packing of the SAM depend on many factors such as the underlying crystal structure of the gold film,39-41 the nature of the molecule and its purity,42 the immersion solvent,43-45 and incubation time42,46.
1.6 ω-Functionalized Phospholipids
Phospholipids are ideal molecules to form biomimetic solid-supported monolayers, which can be used for biosensing.30,47,48 On a solid substrate, monolayers of lipids are only physisorbed, making them weakly bound structures. Ihalainen and Peltonen devised the use of a phospholipid analogue, 1-palmitoyl-2-(16-(S-methyldithio)hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (DSDPPC)49-53 to covalently bind a binary monolayer onto gold using the LS deposition method. DSDPPC is an analogue of DPPC with a methyldisulfide modification at one of the tail ends. Its structure is given in Figure 1.9.
-H2?, -H2O?, -H2O2? RSH + Au0 n RSSR + Au0 n RSδ- Auδ+ • Aun-1
Figure 1.9 Schematic representation of a covalently bound LS binary monolayer on gold and chemical structure of DSDPPC (image reproduced from ref. 49).
This functionalized lipid allows for a strong anchoring of the molecule on a gold surface via Au-S bonding, leaving the phospholipid heads exposed. Most of the interactions of biomolecules with lipids occur at the phosphocholine head region of the lipid. Hence, a DSDPPC monolayer on gold can provide a robust platform for investigating the interaction of biomolecules such as proteins and enzymes with phospholipids.
By varying the film deposition technique, physisorbed DSDPPC monolayers with the methyldisulfide functionality exposed at the surface can also be obtained. For example, the conventional LB deposition (Figure 1.7B) on mica or Si/SiOx results in a monolayer
where the phosphocholine head group interacts electrostatically with the hydrophilic mica and the alkyl chains are exposed at the surface of the substrate (Figure 1.10A). To obtain a
N O P O O O O O O O S S DSDPPC
monolayer with the alkyl chain interacting with the substrate (Figure 1.10B), the Langmuir-Schaefer method (Figure 1.7D) can be used to transfer the monolayer onto a substrate.
The disulfide group is a very versatile functional group with affinities for metals, proteins, and antibodies, providing an easy way to tailor the surface for different applications. DSDPPC and 1-lauroyl-2-(12-(S-methyldithio)dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (DSDLPC) containing 16 and 12 carbons respectively in their hydrocarbon chains, are disulfide modified phospholipids used in this research project.
Figure 1.10 Schematic represention of (A) a DSDPPC monolayer physisorbed on mica or Si/SiOx with exposed methyldisulfide groups, and (B) a DSDPPC monolayer covalently
bound to gold.
1.7 Nanopatterning Techniques
The invention of the scanning probe microscope54-55 in 1981 propelled the field of nanotechnology into a new era. This new microscope allowed one to “see” and “manipulate” matter at the nanoscale. The synthesis and characterization of new types of nanomaterials has exploded in the last three decades. The current fascination for nanoscale materials is due to the novel physical and chemical properties that these can exhibit. Nanopatterned surfaces are integral to both current and emerging technologies. The development of nanostructures can help towards the understanding of fundamental phenomena such as metal/organic interactions at the nanoscale, nucleation and growth of
crystals and nanomaterials, and the spatial alignment of molecules. Solid-supported nanostructures are central to the advancement of many fields of research such as organic molecular electronics, plasmonics, tissue engineering, biosensing, chemical sensing, and many more.
Constant effort is directed towards the fabrication of nanopatterned surfaces. Numerous methods have been developed each with their pros and cons. The following techniques are termed “top-down” because they involve carefully using tools to carve or shape material. Photolithography and electron beam lithography are mostly used in the semiconductor industry. Features of 45 nm are produced routinely using lithography.56 Pushing the limit beyond a resolution of 20 nm can be achieved using extreme ultraviolet lithography57 or e-beam lithography58, but these require complex instrumentation and are expensive. Nanoimprint lithography (NIL) is another technique to pattern surfaces involving molding and embossing.59 A rigid mold (itself patterned using conventional photolithography) is pressed against a polymer film that is heated above its glass transition temperature. After cooling, the polymer retains the shape of the mold. Structures, as small as 5 nm, can be obtained. The resolution of NIL greatly depends on the quality of the mold, which is very expensive to produce. The material’s ability to mold the features of the master can also affect the nanopattern. Another widely used technique to create nanoscale features is microcontact printing (µCP), a method developed by George Whitesides and coworkers.60 A stamp made of polydimethylsiloxane (PDMS) is coated with a solution of molecules, typically alkanethiols, and brought into contact with a suitable substrate. The molecules act as the ink and transfer from the PDMS stamp onto the substrate.34 Features as small as 30 nm can be obtained. Large and curved areas can be patterned. Again, the resolution of the pattern depends on the master (produced using lithography methods) used to create the stamp. Diffusion of the molecules can deform the pattern and the molecules and substrate need to be carefully chosen. To transfer from the stamp to the substrate, the molecules need to preferentially absorb to the substrate. All the methods described above require the use of photo- or electron beam lithography to create a mask, a master or patterned substrates.
Lithography-free methods such as scanning probe microscopy (SPM) can also be used for nanopatterning. The cantilever tip of the atomic force microscope can be used as a “pen” and inked with alkanethiol to pattern a surface (dip pen nanolithography),61 or it can be used to remove molecules from the surface. The drawback of SPM lithography is mainly its serial nature, making it hard to pattern large areas.
Over the past two decades, other lithography-free methodologies based on large-scale self-assembly have been developed to pattern solid surfaces at low cost.62,63 Block copolymers are the most widely used molecules to form self-assembled structures. These molecules are long polymeric chains that have two or more blocks that are incompatible. Nanopatterns arise from phase separation64 of the different segments of the block copolymers into microdomains. Block copolymers can self-assemble to form spheres, cylinders, gyroids, lamellae, or more complex shapes. Extensive reviews on polymers for templating have been published.65-67 The following are two examples of polymer self-assembly for the directed deposition of metals.
Buriak et al.68 used a monolayer of a triblock copolymer polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) (PS-b-P2VP-b-PEO) to generate a monolayer template to create metallic structures on silicon. The PS-b-P2VP-b-PEO forms cylindrical micelles when spin-coated on silicon (Figure 1.11A). The P2VP core block is selective towards gold ions while PEO corona attracts Ag ions. Metal ions undergo spontaneous reduction via galvanic displacement with silicon. The loaded triblock copolymer self-assembles onto a silicon surface and a pattern of metallic structures is produced (Figure 1.11B and C).
Figure 1.11 (A) AFM image of self-assembled PS-b-P2VP-b-PEO triblock copolymer on Si(100) wafer, and SEM image of (B) Au and (C) Ag nanostructures on the polymer template (reproduced from ref. 68).
Nanosphere lithography70-74 (NSL) is also becoming a very promising technique to produce metallic nanostructures. Polystyrene latex beads of mono dispersed size are spin- coated75 or dip-coated76 onto a substrate and they generate a hexagonally close-packed pattern on the substrate (Figure 1.12). Beads ranging from 200 to 600 nm have been used. Metal is then thermally evaporated onto this pattern, which serves as a mask. The beads are
simply removed by sonication in an organic solvent leaving a pattern of metal nanostructures. Various parameters can be tuned to obtain metal nanostructures ranging from 20 to 1000 nm in size.
Figure 1.12 (A) Schematic representation of hexagonal packing of polystyrene beads and (B) AFM image of Ag nanostructures formed from beads of 400 nm in diameter (image reproduced from ref. 71).
1.8 Surface Patterning using Langmuir Films
LB technology is a well-established “bottom-up” method for preparing (ultra-)thin films that are highly structured in the vertical and/or lateral directions.77-81 Several reports have demonstrated the potential of the LB technique for preparing solid-supported films that are chemically or physically differentiated on the micron to submicron scale. Laterally patterned LB films are typically generated by the transfer onto substrates of two-dimensional arrays of domains formed at the A/W interface by the pressure-induced, lateral phase separation of immiscible molecules or units, such as amphiphilic diblock copolymers65,82-84 and mixtures of long-chain fatty acids85-87 or lipids4,88,89. Alternatively, the vertical transfer process itself can produce a regular surface pattern from a homogeneous monolayer precusor.79,81 The latter type of LB patterning results from oscillations of the water meniscus height on the withdrawing substrate that are triggered by
solid surface-mediated changes in the molecular density or composition of the monolayer film at the three-phase contact line (air/aqueous subphase/solid substrate).90-97 These oscillations switch the monolayer deposition between one phase and another, yielding patterns of parallel stripes or bands. Several chemical systems (e.g., phospholipids,98-100 arachidic acid/cadmium arachidate,101 lipid/lipopolymer mixture,102 metal nanoparticles,97,103 phospholipid/polymerization initiator mixture,104 and organic semiconductors105,106) have been successfully patterned by exploiting the dewetting instabilities caused by contact line interactions, suggesting the controlled manipulation of the moving front during vertical film transfer or dip-coating as a versatile method for producing linear surface patterns of materials. The appropriate choice of LB transfer parameters (transfer speed, surface pressure, temperature) and monolayer composition should open new opportunities for generating high density surface patterns from amphiphilic (macro-)molecules without the restrictive need for a lateral pre-organization of nanostructures at the A/W interface.
It is important to point out that the patterns generated using the LB approach typically exhibit variability in the feature widths and spacings. Thus, while this type of patterning may not produce the level of perfection required for technological applications, as is also the case for pattern/array formation using the self-assembly of other materials such as block copolymers and nanospheres,107 it nonetheless constitutes a readily accessible, simple, and high-throughput way to generate surface templates that are sufficiently ordered for fundamental or proof-of-concept research, such as the spatially selective metallization studies described in this thesis.
Chi et al. demonstrated the formation of periodic arrays of phospholipid stripes (∼800 nm wide) separated by empty channels (∼200 nm wide) using the wetting instabilities caused by the substrate-mediated condensation of a DPPC monolayer.98 Badia
et al. subsequently reported the preparation of stripe patterns using the LB transfer of a
phase-separated binary mixture of phospholipids of different hydrocarbon chain lengths.81 The stripe patterns result from the initial self-association of like lipids (hydrophobic match) at the A/W interface during monolayer compression to give condensed domains of one
lipid that are dispersed in a fluid matrix of the second lipid, followed by the self-organization and coalescence of the lipid domains at the three-phase contact line during LB deposition. The mean stripe widths could be tuned from ∼300 nm down to ∼60 nm by varying the phospholipid composition and transfer pressure.81 Applications of the phospholipid stripes to the selective adsorption of proteins,108 fabrication of patterned bilayer membranes,109 and enzymatic lithography110 have been demonstrated. What distinguishes the phospholipid stripe patterns generated by Chi et al. and Badia et al. from the domain motifs of ribbons, rods, strands, fingerprints (Figure 1.13A), ripples, wires or spaghetti83,87,88,111,112 more typically observed in Langmuir monolayers is their highly parallel and undeviating nature (Figure 1.13B).
Figure 1.13 (A) Fingerprints nanopattern of polystyrene-b-poly(4-vinylpyridine) (reproduced from ref. 83) and, (B) AFM image of highly parallel stripes of phospholipid film (reproduced from ref. 81). Both films were deposited the by LB film deposition method.
1.9 Present Work
The generation of chemically-differentiated patterns would expand the templating possibilities of the mixed phospholipid monolayers. The challenge lies in using a functionalized lipid that will let the mixed monolayer transfer to surfaces in stripes.103 The original patterns were produced with the condensed-phase-forming DPPC and fluid-phase-forming dilauroylphosphatidylcholine (DLPC).113
The objectives of this doctorate research are to:
• improve the regularity of the DPPC/DLPC stripe pattern and stripe widths by varying the experimental conditions and using a lineactant (cholesterol);
• investigate the physical properties of the ω-methyldisulfide-terminated analogues, DSDPPC and DSDLPC, in vesicle and monolayer form;
• form monolayers of the phospholipid analogues that exhibit a parallel stripe morphology;
• achieve the selective deposition of metals onto the methyldisulfide functional groups of the functionalized lipids by physical vapor deposition.
This thesis is divided into six chapters:
An overview of various nanopatterning techniques with a focus on the Langmuir-Blodgett film technique used as a nanopatterning tool is presented in Chapter One.
Chapter Two reports our attemp at controlling the uniformity and feature size of the DPPC/DLPC nanopatterns. A variation of the deposition speed, phospholipid composition, surface pressure at which the film is collected for the A/W interface, and the addition of a lineactant, cholesterol, give rise to a variety of nanostructures.
In Chapter Three, the phase behaviour of the phospholipid analogues is characterized, followed by the fabrication and characterization of single-component ω-methyldisulfide phospholipid films at the A/W interface, as well as solid-supported films
prepared by the LB and LS deposition techniques. The interfacial behaviour of the analogues is compared with that of the unmodified DPPC and DLPC.
Chapter Four presents the π-A isotherms, film morphologies at the A/W interface as characterized by BAM, and film morphologies of solid-supported LB and LS films of mixed monolayers of natural and modified DPPC and DLPC.
In Chapter Five, an investigation of the adsorption of metal vapor onto monolayers and mixed monolayers comprised of disulfide functionalized lipids is presented. Several surface analysis techniques (XPS, FEGSEM, AFM phase imaging, and AFM topography imaging) are used to examine the hybrid organic/inorganic nanopatterned monolayer films.
Chapter Six presents the general conclusions that can be drawn from this work and an outlook on future work is proposed.
(1) http://en.wikivisual.com/index.php/Cell_membrane. August 2010.
(2) http://www.vcbio.science.ru.nl/en/fesem/applets/amphiphiles/. August 2010. (3) Petty, M. C. Langmuir-Blodgett Films. An Introduction; Cambridge University Press: Cambridge, 1996.
(4) Sanchez, J.; Badia, A. Chem. Phys. Lipids 2008, 152, 24. (5) Meunier, J. Colloids Surf. A 2000, 171, 33.
(6) Hoenig, D.; Moebius, D. J. Phys. Chem. 1991, 95, 4590.
(7) DeWolf, C.; Leporatti, S.; Kirsch, C.; Brezesinski, G. Chem. Phys. Lipids 1999, 97, 129.
(8) Vollhardt, D.; Fainerman, V. B. Adv. Colloid Interface Sci. 2010, 154, 1 and references therein.
(9) Wang, X.; Zheng, S.; He, Q.; Brezesinski, G.; Möhwald, H.; Li, J. Langmuir 2004, 21, 1051.
(10) Kjaer, K.; Als-Nielsen, J.; Helm, C. A.; Laxhuber, L. A.; Möhwald, H. Phys.
Rev. Lett. 1987, 58, 2224.
(11) Knobler, C. M. Science 1990, 249, 870.
(12) Lipp, M. M.; Lee, K. Y.; Waring, A.; Zasadzinski, J. A. Biophys. J. 1997,
(13) Möhwald, H. Annu. Rev. Phys. Chem. 1990, 41, 441. (14) McConnell, H. M. Ann. Rev. Phys. Chem. 1991, 42, 171.
(15) Keller, D. J.; Korb, J. P.; McConnell, H. M. J. Phys. Chem. 1987, 91, 6417. (16) Vanderlick, T. K.; Möhwald, H. J. Phys. Chem. 1990, 94, 886.
(17) Seul, M.; Andelman, D. Science 1995, 267, 476.
(18) Mouritsen, O. G. Life as a Matter of Fat; Springer-Verlag Berlin Heidelberg: New York, 2005.
(20) Marsh, D. CRC Handbook of Lipid Bilayers; CRC Press, Inc.: Boca Raton, FL, 1990.
(21) Bagatolli, L. A.; Gratton, E. Biophys. J. 2000, 79, 434. (22) Bagatolli, L. A.; Gratton, E. Biophys. J. 2000, 78, 290. (23) Sanchez, J.; Badia, A. Thin Solid Films 2003, 440, 223.
(24) Abousalham, A.; Fotiadu, F.; Buono, G.; Verger, R. Chem. Phys. Lipids 2000, 104, 93.
(25) Lai, C. C.; Yang, S. H.; Finlayson-Pitts, B. J. Langmuir 1994, 10, 4637. (26) Benvegnu, D. J.; McConnell, H. M. J. Phys. Chem. 1993, 97, 6686.
(27) Coban, O.; Popov, J.; Burger, M.; Vobornik, D.; Johnston, L. J. Biophys. J. 2007, 92, 2842.
(28) Yuan, J.; Fischer, T. M. Langmuir 2007, 23, 3603.
(29) Maget-Dana, R. Biochim. Biophys. Acta 1999, 1462, 109.
(30) Girard-Egrot, A. P.; Marquette, C. A.; Blum, L. J. Int. J. Nanotechnology 2010, 7, 735.
(31) Bigelow, W. C.; Pickett, D. L.; Zisman, W. A. 1946, 1, 513. (32) Ulman, A. Chem. Rev. 1996, 96, 1533.
(33) Poirier, G. E. Chem. Rev 1997, 97, 1117.
(34) Love, J. C.; Estroff, L., A.; Kriebel, J., K.; Nuzzo, R., G.; Whitesides, G., M.
Chem Rev 2005, 105, 1103.
(35) Lennox, B. http://lennoxlab.chem.mcgill.ca/, August 2010.
(36) Bain, C. D.; Whitesides, G. M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1989, 28, 506. (37) Xu, J.; Li, H.; Zhang, Y. J. Phys. Chem. 1993, 97, 11497.
(38) Ulman, A. MRS Bulletin 1995, 20, 46.
(39) Delamarche, E.; Michel, B.; Biebuyck, H. A.; Gerber, C. Adv. Mater. 1996,
(40) Chiang, S. Chem. Rev. 1997, 97, 1083.
(42) Bain, C. D.; Troughton, E. B.; Tao, Y. T.; Evall, J.; Whitesides, G. M.; Nuzzo, R. G. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 321.
(43) Ishida, T.; Mizutani, W.; Azehara, H.; Sato, F.; Choi, N.; Akiba, U.; Fujihira, M.; Tokumoto, H. Langmuir 2001, 17, 7459.
(44) Dannenberger, O.; Wolff, J. J.; Buck, M. Langmuir 1998, 14, 4679. (45) Yamada, R.; Sakai, H.; Uosaki, K. Chem. Lett. 1999, 28, 667.
(46) Bensebaa, F.; Voicu, R.; Huron, L.; Ellis, T. H.; Kruus, E. Langmuir 1997,
(47) Cornell, B. A.; Braach-Maksvytis, V. L.; King, L. G.; Osman, P. D.; Raguse, B.; Wieczorek, L.; Pace, R. J. Nature 1997, 387, 555.
(48) Sackmann, E. Science 1996, 271, 43.
(49) Ihalainen, P.; Peltonen, J. Langmuir 2002, 18, 4953.
(50) Runquist, E. A.; Helmkamp Jr, G. M. Biochim. Biophys. Acta 1988, 940, 10. (51) Selinger, Z.; Lapidot, Y. J. Lipid Res. 1966, 7, 174.
(52) Ihalainen, P.; Peltonen, J. Langmuir 2003, 19, 2226.
(53) Ihalainen, P.; Peltonen, J. Sensor Actuat. B-Chem. 2204, 102, 207.
(54) Binnig, G.; Rohrer, H.; Gerber, C.; Weibel, E. Phys. Rev. Lett. 1982, 49, 57. (55) Binnig, G.; Quate, C. F.; Gerber, C. Phys. Rev. Lett. 1986, 56, 930.
(56) Willson, C. G.; Roman, B. J. ACS Nano 2008, 2, 1323. (57) Wu, B.; Kumar, A. J. Vac. Sci. Technol. B 2007, 25, 1743.
(58) Tseng, A. A.; Kuan, C.; Chen, C. D.; Ma, K. J. IEEE Trans. Electron.
Packag. Manuf. 2003, 26, 141.
(59) Schift, H. J. Vac. Sci. Technol. B 2008, 26, 458.
(60) Kumar, A.; Whitesides, G. M. Appl. Phys. Lett. 1993, 63, 2002. (61) Salaita, K.; Wang, Y.; Mirkin, C. A. Nature Nanotech. 2007, 2, 145.
(62) Gates, B. D.; Xu, Q.; Love, J. C.; Wolfe, D. B.; Whitesides, G. M. Annu.
Rev. Mater. Res. 2004, 34, 339.
(63) Gates, B. D.; Xu, Q.; Stewart, M.; Ryan, D.; Willson, C. G.; Whitesides, G. M. Chem. Rev. 2005, 105, 1171.